Elektrische Leitfähigkeit des Diamanten. 



51 



Zeit 



Temperatur 



Widerstand in 



t 



6 



ß 



^h 20™ 



880° 



490.000 



— 



930 



240.000 



4 35 



980 



115.000 



4 45 



1030 



70.000 



4 55 



1080 



35.200 



5 15 



1130 



10.400 



5 20 



1180 



5.240 



5 40 



1240 



3.300 



5 



1120 



19.400 



5 50 



1070 



25.700 



6 



980 



54.500 



Die Platte hatte eine Fläche von 0-6 cw^ und eine Dicke 

 von 0*95 mm. 



Diese Zahlen sind aber nur von geringem Werte, da es 

 sich zeigte, daß die Platte angegriffen worden war, wahr- 

 scheinlich infolge eines kleinen Sauerstoffgehaltes; sie war 

 zwar nicht dünner geworden, aber der Fläche nach kleiner und 

 korrodiert; jedenfalls geht aus dem Versuch hervor, daß der 

 Widerstand mit der Temperatur bedeutend abnimmt. 



Der zweite Versuch wurde in Wasserstoffgas ausgeführt 

 und war nach dem Versuch konstatiert worden, daß die Fläche 

 sich nicht verringert hatte. Nur am Rande der Platte war eine 

 kleine Korrosion eingetreten (vgl. p. 53). Die Dicke der Platte 

 betrug 0*71 wm, die Fläche 0'084cw^. 



ö 



W 



(beobachtet) 



(umgerechnet) 



Anmerkung 



950' 

 1000 

 1050 

 1100 

 1150 

 1200 

 1220 

 1240 

 1260 

 1270 

 1280 

 1290 



C. 



490.000 ß 



323.000 



240.000 



95.000 



12.200 



4.800 



3.100 



2.660 



7.750 



6.260 



5.380 



4.930 



58.800 ß 



38.800 



28.800 



11.400 

 1.460 

 580 

 370 

 320 

 930 

 780 

 650 

 590 



Um den Widerstand eines Kubik- 

 zentimeters zu erhalten, sind die 



Zahlen W^ 



mit 10 

 zieren. 



zu multipU- 



